— 46 - 



producten Dog weinig verschillen. Na verloop van tijd evenwel 

 zal A van duidelijk betere qualiteit blijken te zijn dan B. Let 

 men nu op de vrij groote tijdruimte, welke er verloopt tus- 

 schen de bereiding der rubber op de onderneming en de ver- 

 werking in de Europeesche fabrieken, dan is het niet gewaagd 

 te veronderstellen, dat het gemis aan uniformiteit der plantage- 

 rubber, waarover de fabrikanten zich terecht beklagen, in vele 

 gevallen moet geweten worden aan een oorspronkelijk verschil 

 in oxydeerbaarheid. 



Om tot meerdere kennis te komen aangaande de factoren, 

 welke op de oxydeerbaarheid der caoutchouc van invloed zijn, 

 leek de volgende werkwijze het meest geschikt: uit éénzelfde 

 latex-soort op verschillende wijzen caoutchoucmonsters berei- 

 den, en daarna van deze monsters onder volkomen gelijke 

 omstandigheden van temperatuur en belichting de oxydeer- 

 baarheid quantitatief nagaan. 



De oxydeerbaarheid moet in vergelijkbare cijfers worden 

 uitgedrukt. Daaiom werd de oxydatie-proef ingericht op analoge 

 wijze als door Gorter ^) beschreven, (fig. I). De kolf b had 

 een inhoud van 140 c. M^, terwijl de inwendige doorsneie der 

 aangesmolten buis a bij alle experimenten nauwkeurig dezelfde 

 was, n. 1. 4 m. M. De rubbermonsters, waarvan de oxydeerbaar- 

 heid moest bepaald worden, werden in de kolf b opgelost in 

 100 c. M3. benzol. Daarna werd de benzol afgedestilleerd, zoodat 

 een dun vliesje caoutchouc van steeds hetzelfde oppervlak 

 tegen den wand der kolf terugbleef. Om de laatste sporen 

 benzol en water te verwijderen werd daarra het kolfje ge- 

 durende een uur in eene droogstoof bij 106°C. geplaatst. 



Telkens na 24 uur werd bij dezelfde temperatuur, waarbij 

 de proef was ingezet, de stijging van het kwik in de buis a 

 waargenomen. Daar alle buizen juist denzelfden inwendigen 

 diameter bezaten, leveren de zoo verkregen cijfers direct ver- 

 gelijkbare waarden voor de oxydeerbaarheid der betreffende 

 monsters. 



Zoodra bij een der proeven de stijging van het kwik in buis 

 a bijna het niveau van het kwik in de buis c bereikt had, 

 werd na de aflezing de buis a uit het kwik gelicht, zoodat 



1) Loc. cit. pag. 35. 



